﻿Mikroskopischer Nachweis der Kohle. 401 



Durch Chromsäure werden die Zellhäute der Rothkohle — 

 abgesehen von den äussersten, sehr resistent gewordenen 

 Schichten — entfärbt, aber sehr langsam. Selbst sehr dünne 

 Membranen bedürfen oft einer 24stündigen Einwirkung, um 

 gänzlich farblos zu werden. Die farblosen Reste der Rothkohle 

 sind Cellulose, wie das Verhalten gegen Kupferoxydammoniak 



Rothkohle constatiren lässt. Betrachtet man einen durch die Rothkohle eines 

 Nadelholzes geführten Querschnitt, so fällt sofort auf, dass die gemein- 

 schaftlichen Aussenhäute (die Mittellamellen) der Holzzellen tiefschwarz 

 erscheinen, während die übrige Zellhaut braun gefärbt ist. Auch an Längs- 

 schnitten, und zwar nicht weniger augenfällig, tritt dieselbe Erscheinung dem 

 Beobachter entgegen. Verfolgt man die successive fortschreitende Verkohlung 

 so findet man, dass dieselbe in den Aussenhäuten beginnt. 



Während unverändertes Holz durch Chromsäure, wie ich schon vor 

 Jahren zeigte, sehr rasch in seine Elementenbestandtheile zu zerlegen ist, 

 gelingt dies bei Rothkohle nicht. Selbst nach viele Tage anwährender Ein- 

 wirkung der Chromsäure bleiben die Zellen im Verbände. Ja gewöhnlich wird 

 durch das Reagens alles aufgelöst, und bloss die äussersten Zellhaut- 

 ' schichten und die äussersten Partien der Tüpfel bleiben zurück. 

 Nach längerer Einwirkung von Chromsäure lassen solche Rothkohlen einen 

 Rückstand, der nur aus gleichmässigen langen schwarzen Fäden und schwarzen 

 kreisförmigen Ringen besteht; erstere sind nichts anderes, als die dicksten Partien 

 der Aussenhäute, nämlich jene Partien, welche dort liegen, wo vier Tracheiden 

 sich berühren. Diese schwarzen Fäden entsprechen also genau dem, was uns im 

 Durchschnitte als „Zwickel" entgegentritt. Die schwarzen Kreise entsprechen 

 den äussersten Tüpfelpartien. Diese Partien verkohlen am frühesten und ent- 

 halten, wie die Resistenz gegenüber der Chromsäure lehrt, den grössten Kohlen- 

 stoffgehalt. Es scheint mir nun sehr merkwürdig, dass an unverändertem 

 Holze gerade jene Theile der Zellhäute der Wirkung der Chromsäure am 

 raschesten verfallen, welche bei der Erhitzung am raschesten und vollständigsten 

 verkohlen, also der Chromsäurewirkung den grössten Widerstand ent- 

 gegensetzen. Derjenige Theil der Zellhaut, welcher durch Chromsäure am 

 frühesten oxydirt wird, erfährt also bei der Verkohlung die rascheste und voll- 

 ständigste Reduction. Am verständlichsten wird dieses auf den ersten Blick 

 ganz paradoxe Verhalten, wenn man beachtet, dass die Kohle nicht durch ein- 

 fache Reduction, sondern durch complicirte chemische Zersetzungen entsteht. 

 In den Aussenhäuten der Holzzelle sind also dann Substanzen anzunehmen, 

 welche im Vergleiche zu den übrigen Zellhautpartien am leichtesten chemischen 

 Veränderungen zugänglich sind. 



Ich habe ausser an Nadelhölzern auch noch an mehreren Laubhölzern 

 den Verkohlungsprocess verfolgt, und bin bei diesen zu demselben Resultat 

 gelangt, wie bei jenen: es beginnt die Verkohlung stets an den äussersten 

 Zellhautgrenzen und schreitet hier am weitesten vor. 



